226 COSMOS. 



d'aluniinium et de sodium. La capsule etant chauffee dans une 

 inoufle a la temperature un peu inferieure a la fusion de I'argeiit ou 

 au-dessus , on voit tous les globules se rdunir en un culot brillant , 

 qu'on laisse refroidir et qu'on lave ; il faut maintenir le metal fondu 

 dans un creuset de porcelains couvert, jusqu'a ce que les vapours du 

 chlorure d'aluminium et de sodium, dont le mdtal reste toujours im- 

 pretrne aient entieremenl disparu. On trouve le culot metalliijue en- 

 veloppe d'une pellicule d'alumine provenant de la decomposition 

 partielle du fondant. 



On con9oit qu'on pourrait remplacer le sodium par sa vapourqui 

 se produit si facilement , et obtenir I'aluminium d'une maniere 

 ^conomique, raeme en employant un reducteur alcalin. Mais je re- 

 viendrai plus tard sur la modification qu"il faut faire a I'apparcil 

 que ie viens de decrire, pour le rendre applicable a ce mode de 

 fabrication. 



2° Par la pile. — L' aluminium ni'a paru impossible a produire 

 par la pile dans des liqueurs aqueuses. Je croirais nieine a cette 

 impossibilite d'une maniere absolue , si les experiences brillantes 

 de M. Bunsen sur la production du barium n'ebranlaient ma con- 

 viction. Ci'pendant, je dois dire que tous les precedes qui ont ete 

 publies dans ces derniers temps pour la preparation de I'aluminium 

 ne m'ont donn^ aucun resultat. 



C'est au moyen du chlorure double d'aluminium et de sodium 

 (AP CI' CI Na) dont j'ai deja parle (1) que j'efTectue cette decom- 

 position. 



On prepare le bain d'aluminium en prenant 2 parties , en poids, 

 de chlorure d'aluminium et y ajoutant 1 partie de sel marin desse- 

 che et pulverise. On mele le tout dans une capsule de porcelaine 

 chauffee a 200 degres environ. Bientot la combinaison s'efTectue 

 avec degagement de chaleur, on obtient un liquide tres-fluide a 

 200 degres et fixe a cette temperature. On I'introduitdans un creu- 

 set de porcelaine vernie, que Ton maintient avec quelques charbons 

 a une temperature de 200 degres environ. L'electrode negatif est 

 une lame de platine sur laquelle se depose I'aluminium melange de 

 sel marin, sous forme d'une croiite grisatre. L'electrode positif 

 est cons'itue par un vase poreux parfaitement sec, contenant du 

 chlorure d'aluminium et de sodium fondu, dans lequel plonge un 



(1) CeUe suljstance inlcres-ante qui represente un spinelle a base de sodium, oil le 

 clilore remiilacc I'oxygene, est le type d'un ^rmd nombie de corps analogiirs, dont 

 je fais I'elude en ce moment, pour les comparer aux mineraux oxydes dont ils ne 

 different que par le cblore qui s'est substituc a I'oxygene. 



